518 DES COMBINAISONS 
dissoudre le fer détaché du mortier. L'attaque a été faite par 2 
de sulfate de potasse cristallisé additionné de quelques gouttes 
d'acide sulfurique concentré. Après une heure de fusion dans le 
creuset, On a repris par l'eau; tout s’est dissous. La séparation de 
l'alumine et de la magnésie s’est effectuée comme dans l'analyse 
du spmelle rose. I a fallu faire trois traitements successifs par 
l'ammoniaque, l'acide chlorhydrique et la potasse, pour séparer 
complétement les deux corps. L’oxyde de cobalt se trouvait à peu 
près en totalité dans les liqueurs ammoniacales qui renfermaient 
la magnésie. On l'a séparé par le sulfhydrate d’ammoniaque, puis 
dosé à l’état d'oxyde. La magnésie a été précipitée ensuite par le 
phosphate d'ammoniaque ; l'alumine a été séparée de sa dissolu- 
tion dans la potasse à la manière ordinaire. Après la calcination, 
elle a présenté une tete bleue très-päle, ce qui prouve qu'elle 
avait entraîné une trace de cobalt. 
Les résultats de l'analyse sont les suivants : 
OXYGÈNE. RAPPORTS. 
ATDININE: -- eee sien etre tea FRS 34 ,2 3 
Magnésie. 60m Qi: "ARE 0 26 0 10 ,4 10 8 ' 
Oxyde de cobalt... ............. 14, ,7 0 ,4 
Cette composition conduit à la formule du spinelle. 
APOS (MgO. CoO). 
Je n’ai point analysé les cristaux obtenus dans les expériences 
n° 2 et n° 3, mais il ne peut y avoir aucun doute sur leur véri- 
table nature. L’oxyde de cobalt, dans ces combinaisons, est exces- 
sivement colorant, puisque les cristaux obtenus dans l'expérience 
n° 3, qui sont encore fortement colorés ne contiennent pas plus 
de 4 millièmes d'oxyde. Cette faible proportion d'oxyde de cobalt 
parait avoir facilité le développement de la cristallisation. Les cris- 
